8 F. Binne, Vergleich von Metallen mit ihren Oxyden, Sulfiden, 



falls hexagonalen und formähnlichen Berylliumoxyd bezüg- 

 lich dieses Winkels eine Differenz von nur 0° 45' zu ver- 

 zeichnen. Hierbei ist noch weiter zu berücksichtigen, dass 

 Brögger und Flink ausser dem oben angegebenen Werthe 

 von OP (0001) : P (1011) des Berylliums = 118° 43' 30" auch 

 noch solche von 117° 42' und 117° 36' maassen, welche mithin 

 von dem entsprechenden des BeO nur um 0° 16' 30" bezw. 

 0°22'30" abweichen. Die Übereinstimmung ist sehr gross. Die 

 obigen Differenzen könnten sehr wohl bei einer und derselben 

 Substanz bei mehr und minder guter Ausbildung gefunden werden. 



Der Polkantenwinkel der Pyramiden P (1011), der hier 

 noch zum Vergleich angeführt sei, zeigt natürlich ähnlich 

 grosse Übereinstimmung. Es beträgt 



hei Beryllium .... P (1011) : P (Olli) = 127° 59' 

 „ Berylliumoxyd . . P (1011) : P (Olli) — 127 35 



Der Unterschied stellt sich also auf nur 0° 24'. 

 Im Axenverhältniss drücken sich die erwähnten Winkel- 

 differenzen verhältnissmässig kräftig aus. Es ist 

 heim Beryllium . . . . a : c = 1 : 1,5802 

 „ Berylliumoxyd . . a : c == 1 : 1,6305 



Die Längen der Axen c sind also um 0,0503 verschieden. 



Es seien nun weiterhin zunächst das Magnesium und 

 das Magnesiumoxyd herangezogen, obwohl der Vergleich 

 bei ihm noch nicht vollständig möglich ist. 



Das Magnesium, Mg, ist in einer hexagonalen Modi- 

 fikation untersucht worden. Des Cloizeaux 1 konnte hübsche, 

 durch Sublimation entstandene Krystalle der Combination 

 coP (1010), OP (0001), P (1011) messen. 



Ohne zwingenden Grund wird von ihm den Krystallen 

 eine rhomboedrische Natur zugeschrieben. Fasst man sie vor 

 der Hand als holoedrisch auf, so ergiebt sich 



OP (0001) : P (1011) == 117° 51' 

 Beim Beryllium ist dieser Winkel — 118° 43' 30". Der 

 Polkanten winkel von P (1011) stellt sich zu 



P (1011) : P (Olli) = 127° 31' 30" 

 welche Grösse beim Beryllium = 127° 59' ist. 



1 Des Cloizeaux : Note sur la forme cristalline du magnesium. Bull, 

 d. 1. soc. mineral. d. .France. Bd. 3. 111. 1880. 



